lieber die Porosität des llolzes. 
311 
steht; offenbar in Folge der Zähigkeit und Cohärenz des Holzes. Ich führe 
daher nur einige Versuche an, wo ich umgekehrt vom trockenen, bereits 
mit einem Riss versehenem Holz ausging und den Riss durch Aufnahme 
von Wasserdampf sich schlossen Hess. 
Nr. 9. Abies pectiuata, März 1878. 
Mitten aus einem sehr wasserreichen Tannenslannn mit 8 Jahrringen 
wurde eine 7,5 mm dicke, 58,5 mm im Durchmesser breite Schellte auf 
der Drehbank abgeschnilten, so dass die Querflächen glatt waren ; das Mark 
wurde sannnt der Markkrone ausgebohrt. Die Scheibe wurde in trockene 
Luft gehängt, und als hinreichend Wasser verdunstet war, entstand ein 
radialer Spalt, der am centralen Bohrloch eng war, am Umfang weit klaffte. 
Die Scheibe wurde nun bei 100° C. getrocknet und wog 7,71 g.^ 
In diesem Zustand wurde sie auf ein nur wenig angefeuchletes I lltrir- 
papier gelegt und mit Glasglocke bedeckt. Nach 13 Stunden hatte sich der 
Spalt so vollkommen geschlossen, dass man ihn gar nicht mehr erkannte. 
Die Scheibe wog jetzt 9,922 g, hatte also 2,212 g Wasser aufgenommen. 
Demnach halten 
100 g Holz aufgenommen 29,7 g Wasser 
oder 64 ccm Holzwand - 29,7 ccm - 
oder 100 - - - 46,4 
Die Scheibe wurde nun abermals aufgehängt und, als nach I Stunde 
der Spalt wieder klaffte, auf feuchtes Papier gelegt, bis er sich wieder 
schloss. Diesmal ergab die Rechnung, dass 
100 ccm Holzwand aufgenomraen 44 ccm Wasser. 
Dies ist nahezu derselbe Werth, wie der vorige; das zur Erroichung 
des Quellungsmaximums nöthige W asser ist weniger als das halbe Volumen 
der Zellhautmasse. Dieselbe Scheibe wurde wieder getrocknet, bis sie klaff te, 
und dann in feuchte Luft gehängt (Cylinder unten mit Wasserschicht); nach 
7 Tagen schloss sich der Spalt und die Scheibe wog 9,770; wieder in die 
feuchte Luft gehängt, nahm sie jedoch später noch 0,04 g Wasser auf. Das 
heisst, bis zum Schliessen des Spaltes halte sie 2,06 g, in den folgenden 
8 Tagen nur noch 0,04, also nur äusserst wenig mehr aufgenommen, was 
beweist, dass mit dem Schliessen des Spaltes die Quellung so gut wie 
beendigt ist. 
Demnach hatten jetzt 
100 g Holz aufgenommen 27,2 g Wasser 
oder 64 ccm Holzmasse - 27,2 ccm 
oder 100 - - - 42,5 
Was wieder mit den obigen Werthen genügend übereinstimmt. 
Die Wägungen wurden auch hier in der unter No. 7 erwähnten Mes¬ 
singschachtel vorgenommen. 
